— 250 — 



* 



saa omtrent som 5 til 4. Tsenker vi os clisse forhold anvendt paa clen 

 praktiske bedrift, saa vil det sige, at de med oxydationsblandingen be- 

 handlede garn er lettere at trsekke, og at de veier mindst i baaden. To 

 garn i vaad tilstand vilde veie, det ene f. eks. 500 kg., det andet 400 

 kg.; dertil kommer, at det sidste holder sig meget bedre og at arbeidet 

 vilde r0nne mindre paa det, paa gnmd af dets mindre vsegt i vaad til- 

 stand. Et tjseret vaadt garn vilde forholdsvis veie ca. 558 kg. Vsegten 

 af 10 m. vaadt garn, farvet to gange med quercitron, saa behandlet med 

 oxydationsblandingen (4.25 gr.) tyder paa, at oxydationsmidlets msengde 

 her har vseret for ringe. 



Som man ser, er ogsaa bristningslsengden opf0rt, efter min forme- 

 ning frembycler denne i foreliggencle tilfselde ringe eller ingen interesse; 

 tin det kommer jo meget lidet an paa, hvad garnet kan udholde af sin 

 egen vsegt i t0r tilstand 1 ); desvserre haves ikke materiale til at udregne 

 bristningsleengden for de vaade garn ; dertil vilde bl. a. krseves bristnings- 

 fors0g udf0rt med de vaade garn; sandsynligheden taler for, at ogsaa 

 disse bestemmelser vilde vidne til gunst for oxydationsmedthoclen. Ved 

 videre forsog agtes disse bestemmelser optagne. 



Som resume af det ved bomuldstraadens konservering vundne er- 

 faringer, skal jeg faa lov at udtale: 



Traaden konserveres bedst ved barkning med quercitron ekstrat, 

 egebark eller birkebark og efterf0lgende behandling i et kolclt bad af 

 kobbervitriol og chromsurt kali, de saaledes konserverede garn udmerker 

 sig ved stor holbarhed i sJ0vand, ved at de i vaad tilstand veier for- 

 holdsvis lidet og ved at garnene ikke er stive. 



Traaden konserveres ogsaa meget godt ved forst at barkes med 

 quercitron og saa at t0rres og tjseres, enten med trsekjaerre eller med en 

 blancling af stenkulstjsere og carbolineum, de saaledes konserverede garn 

 udmerker sig ved stor holbarhed i sjovand, men deres vsegt er stor, 

 saave] i tor som i vaad tilstand. og de blir med tiden noget stive i t0r 

 tilstand. Den morke farve turcle maaske gj0re dem uhensigtsmaessige 

 som fiskeredskaber. 



B. Forsog med hampegam. 



*~- 



Diss.e kan behandles forholdsvis kort, idet de for clet f0rste kun 

 omfatter to .fors0gsraekker, og idet garnenes praepareringsmaade i et og 



3 ) I tabellen Amies ogsaa bristmngslsengden af vaadt garn udregnet, idet man 

 i fo ran forte ligning indfort vsegten af det vaade garn og styrken af det torre do., en 



en bergning, som dog ikke er fnldt tilstedeligt; men resulstaterne giver dog interes- 

 sante oplysninger. 





*/^ 



